ElNFLUSS UER WaRME AUF DIE ElASTICITAT. 



(97) 4.93 



elastische iVachwirkung bewiesen; nahm die Anzahl dei Schwingungen zu, so halle die Nach- 

 wirkung abgenommen, und uragekehrl, 



1) Silber. Der Slab machl zwischen denselben Elougalioneo in der Warme 30 Schwin- 

 gungen, in der Kâlle 62; die elaslische Nachwirkung nimmt aiso durch Erhôhung der Tem- 

 peralur bedeiitend zu, 



Derselbe Slab von Silber, mit eineni anderu Gewicht beschwert, machl bei der gewôhn- 

 licben Temperalur 175 Schwingungen zwischen der Elongalion 30 und 1; nachdem er bis 

 nabe an die Gliihliilze erhilzl worden, machl er nach dem ErkaUen zwischen nahe denselben 

 Elongationen an 82 Schwingungen; dabei bal seine Elaslicitiil ini V^erhâltniss von 



1 : 1,00613 



zugenommen. 



Man sieht aiso, dass die elastische Nachwirkung durch Erhôhung der Temperalur zu- 

 nimmt, wâhrend die Elaslicitât selbsl abnimmt; wenn man aber den Slab bis zu einer ziemlich 

 hohen Temperalur (in welcher er weicher wurde) eihitzte und wieder erkalten liess, so fand 

 sich, dass sowohl Nachwirkung als Elasticilat zugenommen halten. 



2) Messing. Die Nachwirkung nimmt ebenfalls bei Erhôhung der Temperalur zu, doch 

 in weit geringerem Grade, als bei Siiber. Nach vorubergehendem Einfluss einer bedenlenden 

 Hitze halle bei eincm Stabe die Nachwirkung abgenommen; bei einem Drnth, der nacheinan- 

 der immer mehr crhôhlen Hilzgraden ausgeselzt worden war (von welchen der letzle bis zum 

 Gluhea ging), halle die Nachwirkung immer mehr abgenommen; die Elaslicitât balle erst zu-, 



» dann abgenommen. 



3) Kupfer. Bei einem dûnnen Drath von Kupfer, welcher der Gluhhitze ausgesetzt wor- 

 den war, balle die Nachwirkung nach dem Erkalten bedeulend zugenommen, wâhrend die 

 Elaslicitât abgenommen halle; dasselbe fand bei einem dicken Drath slatt. Bei einem Stabe von 

 Kupfer halte nach geringer Erhitzung die Nachwirkung bedeulend abgenommen, wâhrend die 

 Elaslicitât zugenommen halle; bei noch hôhern Hilzgraden, die aber noch nichl die Gluhhitze 

 erreichlen, nahm die Nachwirkung noch ein wenig ab, und die Elaslicitât noch ein wenig zu; 

 nachdem aber der Slab bis zum Glùben erhitzl worden war, schlug er, mit demselben Gewicht 

 beschwert, um ; die Elaslicitât desselben batte aiso gewiss bedeulend abgenommen; von der 

 Verânderung der Nachwirkung lâsst sich aber nichts sagen, da keine Schwingungsbeobachtun- 

 gen angestelll werden konnten. 



4) Zink. Bei gewalztem Zink brachte eiue voriibergehende Temperaturerhôhung, die fast 

 bis zum Gelbanlaufen ging, eine kleine Verânderung in der Nachwirkung hervor, und dabei 

 eine grosse Vermehrung in der Elaslicitât. 



